﻿579 



hypothetischen 4 basischen Kieselsäure aufgefasst werden kön- 

 nen, während unter den Kalk-, Magnesia-, Eisen-Silicaten sich 

 auch basischere vorfinden, veranlasste die Frage, ob nicht durch 

 langdauernde Einwirkung concentrirter, caustischer iUkalilösung 

 auf Thonerde- Alkali -Silicate sich überbasische Verbindungen 

 herstellen lassen. Das Ergebniss war: kieselsäurereiche Verbin- 

 dungen geben mehr oder weniger rasch einen Theil der Kiesel- 

 säure ab , bis das Verhältniss der letzteren zur Thonerde 

 2 Molecül zu 1 Molecül beträgt; eine weitere Abspaltung der 

 Kieselsäure oder eine Alkaliaufnahme über 1 Mol. auf 1 Mol. 

 A1 2 3 findet nicht statt, und hat das rückständige Silicat die 

 Zusammensetzung: n H 2 -f- R 2 , A1 2 3 2 Si0 2 . Es scheint, 

 dass CaO, MgO, FeO eine grössere Neigung zur Bildung über- 

 basischer Silicate besitzen als die Alkalien. 



No. 1. Kaolin von Carlsbad mit 30procentiger Na HO- 

 Lauge bei 180 — 190° 72 Stunden im Digestor erhitzt. 



No. 2. Analcim von Fassa mit einer 30procentigen, reinen 

 NaHO-Lauge 14 Tage bei 100° auf dem Dampfbade behandelt; 

 hier wie in allen folgenden Versuchen fand die Digestion in 

 Platintiegeln statt, und war die Lösung mit einer flüssigen 

 Paraffinschicht bedeckt, um ein Eintrocknen oder eine C0 2 - 

 Absorption zu verhindern; in den ersten Stunden der Einwir- 

 kung muss das Silicatpulver möglichst oft aufgerührt werden, 

 um ein Zusammenbacken zu verhindern. 





No. 1, 



No. 2. 



H 2 . . 



. 14,59 



13,39 



Si0 2 . . 



. 36,52 



36,28 



A1 2 3 . . 



. 31,15 



31,35 



CaO. . 



. 0,40 



0,10 



Na 2 . . 



. 18,30 



18,87 





100,96 



99,99 



Beide Silicate sind amorph; ist die einwirkende Natron- 

 lauge durch NaCl, Na 2 S0 4 , Na 2 C0 3 verunreinigt, so addiren 

 sich letztere Salze zum Silicat, und zur Klarlegung des Sach- 

 verhalts wurden folgende Versuche angestellt. 



2. No. 3. Kaolin von Carlsbad wurde mit 20 procentiger 

 NaHO-Lösung, die mit Na S0 4 gesättigt war, 74 Stunden bei 

 180—190° behandelt. 



In den folgenden Versuchen wurde die Digestion der Sili- 

 cate mit Na 2 S0 4 haltiger NaHO-Lauge bei 100° auf dem 

 Dampfbade ausgeführt. 



